MIGA-CHL0R1TE. U1P1DOL1TK. 131 



vee par M. Marignae, s'accorde avec les phénomènes optiques pour 

 montrer que la substance n'est pas homogène et peut être considé- 

 rée comme un mélange de clinochlore et de quelque matière tal- 

 queuse encore inconnue à l'état isolé. Trois analyses ont donné : 



Si Al Fe Mg H 



38,45 11,75 12,82 28,! 9 8,49 — 9.9,70 

 39,81 12.56 11,10 28,41 7,79 = 99,67 

 41.34 11.42 10,09 29,67 7,66 = 100,18 



On la trouve avec le minerai de fer oxydulé de Traverselle en 

 Piémont, associée aux grandes lames enchevêtrées de clinochlore 

 citées plus haut. La localité de Traverselle fournit encore une 

 autre substance que son aspect a fait quelquefois désigner sous le 

 nom de m i c a - c h 1 o r i t e ou de t a 1 e - c h 1 o r i t e , et qui offre des 

 lames hexagonales opaques au centre, transparentes sur les bords. 

 a double réfraction positive très-faible, à un seul axe ou a deux 

 axes excessivement rapprochés, d'un éclat argenté, d'un vert tendre ; 

 cette substance dégage beaucoup d'eau dans le matras; au chalu- 

 meau, elle blanchit, s'exfolie et fond difficilement sur les bords en 

 émail blanc; elle est associée a de nombreux petits cristaux de do- 

 lomie et a quelques dodécaèdres de fer oxydulé. 



R1PIDOLITE; G. Rose. Chlorit; de Kobell. Chlorite écailleuse. 

 Prismatischer Talkglimmer, en partie. Lophoit. Ogkoit; Brei- 

 thaupt. 



Système cristallin indéterminé. Ordinairement en tables hexa- 

 gonales biselées par des faces arrondies. Clivage très-facile sui- 

 vant la base. Opaque ou translucide ; transparente seulement en 

 lames très-minces. Double réfraction excessivement faible. Des 

 lames d'un vert foncé, groupées sur un gneiss du Dauphiné, m'ont 

 offert un seul axe négatif se manifestant par une croix noire très- 

 vague. Des écailles minces d'un vert foncé, extraites des masses 

 schisteuses qui renferment la Sismondine de Traverselle, possèdent 

 deux axes optiques très-voisins, avec bissectrice négative sensible- 

 ment perpendiculaire au plan de clivage. A l'exception des échan- 

 tillons de ces deux localités, aucun autre ne m'a jamais permis de 

 constater ses propriétés optiques. Eclat vitreux ou gras sur les 

 faces latérales des cristaux <, faiblement nacré sur les plans de cli- 

 vage. Vert poireau; vert olive; vert d'herbe; vert brunâtre ou 

 noirâtre, quelquefois bleuâtre. Poussière grise ou verdâtre. Flexi- 

 ble mais non élastique en lames minces. Dur. = 1 a 2. Dens. == 

 2,78 a 2,96. 



Au chalumeau, fond sur les bords en émail noir magnétique; 



